432 



Naturwissenschaftliche Kundschau. 



Nr. 34. 



gewaschene Rückstand Silber , durch Zersetzung des 

 Silbersalzes mit den blossgelegten Metalltheilchen. 

 Eine noch ausgezeichnetere Kristallisation 'als den 

 Aventurin erhält man durch Schmelzen von hochblei- 

 haltigem Glas mit Zusatz von Borax mittelst Kunfer- 

 hammerschlag. Es bildet bei langsamem Erkalten, 

 ganz wie ein arborDianae auf nassem Wege, tannen- 

 baumartige Gruppirungen von Krystallen (Astralit) '). 

 Ungemein energisch ist die Aufnahme des Silbers 

 durch das Glas, und zwar der Art, dass sie in der 

 Glasmalerei eine willkommene, bequeme Handhabe zur 

 Erzeugung von Gelb bis Orange abgiebt („Lasur"). 

 Schon weit unter dem Schmelzpunkt, bei beginnender 

 Rothgluth, bei der scharfe Kanten sich noch nicht 

 abrunden, nehmen mit Silberpräparaten bestrichene 

 Glastafeln volle , gelbe Farben an. Gewöhnlich ge- 

 braucht man dazu mit Thon zerriebenes Chlorsilber, 

 aber es gelingt mit metallischem Silber — als Ver- 

 silberung oder niedergeschlagen — ebenfalls, obwohl 

 viel schwieriger. Die zur satten gelben Farbe erforder- 

 liche Menge Silber erscheint äusserst gering , selbst 

 bei sechsmal wiederholter Lasur, wobei sie sich zu 

 Orange vertieft. Eine Glastafel, 71,28 g schwer, von 

 136,8cm 2 , nahm in einer einmaligen Lasur 83, in 

 sechs aufeinander folgenden Lasuren 126 Milligramm 

 Silber auf, entsprechend 0,12 bis 0,18 Proc. des 

 Glases. Nun ist aber die Färbung durch Lasur eine 

 sehr oberflächliche und erstreckt sich bei sechs 

 Lasuren erst auf 0,55 mm, so dass auf die wirklich 

 gefärbte Glasschicht nahe 2,5 Proc. Silber kommen. 



— Glas mit dem entsprechenden Versatz an Chlor- 

 silber oder Silberoxyd geschmolzen und in Wasser 

 geschrenzt, zeigt die gleiche satte Farbe; wird es 

 nun wieder erhitzt bis zur beginnenden Erweichung, 

 so trübt sich das Glas zu einem gelbweissen Email. 

 Langsam erkaltet nach dem Schmelzen, lässt das 

 Mikroskop in der dann erfolgenden Trübung einzelne 

 eckige Körper, also Krystalle, erkennen. 



Röhren aus bleihaltigem Glase laufen, wie be- 

 kannt, beim Arbeiten vor der Glasbläserlampe leicht 

 schwarz an, und zwar ebenso gut im reducirenden, 

 wie im oxydirenden Theile der Flamme, also ledig- 

 lich durch die der Erweichung entsprechende Hitze. 



— Die schwarze Färbung ist nur auf der äussersten 

 Oberfläche ; sie verschwindet beim Bestreichen der 

 Stelle mit Salpeter sogleich in der Flamme. Ein 

 Glassatz aus Sand mit Potasche und 40 bis 50 Proc. 

 Mennige mit entsprechenden Reductionsmitteln ge- 

 schmolzen, giebt nach dem Schmelzen geschrenzt, in 

 Wasser ein farbloses, bei nachträglichem Erhitzen 

 stark schwarz anlaufendes Glas, das mikroskopisch 

 in dünnen Schichten rauchbraun getrübt, in dickeren 

 ganz opak erscheint. Laugsam erkaltet, giebt es 

 eine schwarze Masse, die aber mikroskopisch sich in 

 eine graubraune Grundmasse mit unzähligen kleineren 



] ) Wenn Einige noch immer das färbende Kupferglas 



als kie ' Kupferoxydul auffassen, so vergessen sie 



die Analogie mit dem Goldglas und die Eigenschaft dieses 

 Oxyduls, sich unter der Einwirkung starker Säuren (wie die 

 Kieselerde in der Glühhitze) iu Oxyd und Metall zu spalten. 



oder grösseren Körnern, metallgläuzend, mit einem 

 Lichtblick in auffallender Beleuchtung und von weiss- 

 grauer Farbe, auflöst. 



Aus der Gesammtheit der im Vorstehenden auf- 

 geführten Beobachtungen ergeben sich folgende 

 Punkte als für die richtige Auffassung der aus dem 

 feurigen Fluss hervorgehenden Schmelzproducte (Glas, 

 Schlacke und anderes) wesentlich. 



Im feurigen Fluss kommen nicht nur chemische, 

 sondern auch physikalische Kräfte zur Einwirkung; 

 seine Producte verdanken ihren Bestand ebenso der 

 blossen Lösung, wie der chemischen Affinität. Im 

 feurigen Fluss begriffene Silicate sind in hohem 

 Grade kräftige Lösungsmittel ; ihre lösende Kraft er- 

 streckt sich über die Körper der verschiedensten 

 Kategorien : Salze, Alkalien, Erden und Metalloxyde, 

 selbst Metalle als solche. Sie vermag sogar aller 

 Wahrscheinlichkeit nach bei den Metallen die 

 Molekel in die Atome zu zerlegen , denn nur in 

 dieser Voraussetzung lässt sich beim Gold- und 

 Kupferglas der Farbenwechsel verstellen: Das farb- 

 lose Glas enthielte darnach das Metall als Atome, 

 das rothe als Molecüle gelöst. Die Entwickelung der 

 rothen Farbe beim Anlassen wäre die Rückbildung 

 der Molecüle aus den Atomen im erweichenden Glase. 

 — Mau begreift endlich, dass von jeher, Jahrhunderte 

 vor aller Chemie und chemischer Berechnung, die 

 Glassätze jederzeit in Glas aufgingen: was die Kiesel- 

 erde nicht chemisch zu binden vermag, geht in 

 Lösung, soweit es sich nicht verflüchtigt oder als 

 Galle austritt. 



Werden die Producte des feurigen Flusses rasch 

 erkaltet, so erstarren sie in statu quo ante, d. h. 

 in der Verfassung, die ihnen im glühenden Flusse 

 zukam. Was nur gelöst war, verbleibt alsdann 

 gleichsam im Banne der Lösung und zeigt darum 

 seine gewöhnlichen Eigenschaften nicht mehr in 

 ihrem vollen Umfange; es wird schwerer angreifbar, 

 schwerlöslich oder unlöslich in Wasser, Säuren etc., 

 um so mehr, je stärker die Einwirkung des voraus- 

 gegangenen Hitzgrades. — Bei verlangsamter Abküh- 

 lung sinkt die Löslichkeit der betreffenden Stoffe mit 

 der Temperatur, Ausscheidungen treten ein je nach 

 den Umständen als Nebel, als mikroskopische Tropfen 

 oder als messbare Krystalle — ganz wie bei wässe- 

 rigen Lösungen. 



Man hat zur Zeit keine Methoden zur sicheren 

 Scheidung des bloss Gelösten von dem chemisch Ge- 

 bundenen. Eben in Ermangelung derselben ist die 

 Aufstellung von chemischen Formeln als Ausdruck 

 der Constitution jener Schmelzproducte immer miss- 

 lich, sie macht nicht selten der Capacität der Kiesel- 

 erde starke Zumuthungen und erscheint der Erklärung 

 der Erscheinungen durch Lösung gegenüber oft sehr 

 gezwungen. So beispielsweise das Auskrystallisiren 

 von Kieselerde als Spaltung von Silicaten (RO, 

 3 Si0 2 = RO, 2 Si0 2 -f- Si0 2 ). Auf nicht viel zu- 

 verlässigerem Boden beruht endlich die stöchio- 

 metrische Vorausberechnung von Sätzen zu Glas. 



